37 
quelques remarques dignes d'intérêt sur la 
préparation des formes qu'il s'agit de co- 
pier, et qui ne sont pas des corps métal- 
liques. , 
On prépare ainsi qu il suit une iorme en 
plâtre ; on borde le modèle avec un mor- 
ceau de carton ou de papier et on l'enduit 
avec un mélange de savon dissous dans 
l'eau, auquel on a ajouté une petite quantité 
d'huile fixe ; ensuite on verse un peu d'eau 
dans un verre à boire, muni d'un bec, on 
y ajoute peu à peu du plâtre en poudre et 
on décante l'eau qui surnage. Il reste alors 
assez d'humidité dans le plâtre pour pou- 
voir le gâcher, et après qu'on l'a ainsi 
amené avec une cuiller en métal à l'état 
convenable, on prend un pinceau de poil 
de chameau et on étend le plâtre liquide 
en couche mince sur toutes les parties du 
modèle pour chasser les bulles d'air, puis 
on verse une quantité suffisante de plâtre 
gâché pour donner à la forme l'épaisseur 
convenable. Il est indispensable, avant que 
le plâtre prenne, de frapper parfois la forme 
doucement, afin de faire dégager quelques 
bulles d'air qui seraient encore présentes 
Aussitôt après qu'on a dégagé le modèle de 
la forme, celle-ci est mise à sécher, soit à 
l'air, soit dans un four ou une étuve ; tou 
tefoisilfaut avoir soin que la chaleur ne 
soit pas trop considérable, autrement le 
plâtre se déliterait, et il est préférable et 
toujours plus sûr de faire sécher à l'air. 
Les formes en plâtre, ainsi que celles de 
toutes autres matières qui pourraient se 
dissoudre ou s'altérer quand on les pion 
ge dans un liquide, sont trempées dans un 
bain de cire fondue à laquelle on a pjouté 
un peu de térébenthine. Avant que la forme 
en plâtre soit plongée dans la cire chaude 
et fondue, il faut préalablement la dessé- 
cher fortement dans un four assez forte- 
ment chauffé, car autrement, si on la pion- 
geait à l'état froid dans cette cire fondue, 
elle éclaterait complètement, ou pour le 
moins il s'y formerait de fortes fissures, 
chose qu'il faut autant que possible éviter. 
Il convient également d'être très-attentif à 
ne pas exposer la forme, au moment où on 
la retire de la cire fondue, à un courant 
d'air froid, ou de la déposer dans un lieu 
frais, attendu qu'il s'y manifesterait égale 
ment des fissures. On prend , du reste, de 
la cire blanche, et non pas de la cire jaune 
pour cet objet, et après cette immersion 
on laisse égoutter la cire surabondante et 
enfin on frotte la forme avec un chiffon de 
coton. 
Pour prendre des empreintes très-nettes 
et à arêtes vives des petits objets, la stéa- 
rine, mais particulièrement un mélange 
chaud de stéarine et de plâtre passé au ta- 
mis de soie, sont très-utiles. Pour les gros 
objets, la stéarine ne présente pas les mêmes 
avantages, attendu qu'elle prend un retrait 
considérable et qu'il s'y forme des cre 
vasstës. 
Les' médailles peuvent être très-aisément 
copiées de la manière suivante, à l'aide de 
l'alliage fusible qui consiste en 8 bismuth, 
5 plomb et 3 d'étain. On assujettit sur un 
morceau de bois la médaille qu'on veut 
mouler, mais de manière à ce qu'elle soit 
un peu en relief, puis on place dans une 
boîte de 12 à 15 centimètres de hauteur, 
et dont les bords sont un peu ramenés en 
dedans, un morceau de papier lisse sur le- 
quel on verse une goutte d'huile. L'alliage, 
qu'il convient d'enlever du feu aussitôt 
qu'il est fondu, est versé dans la boite, et 
on l'agite avec une bande de carton jusqu'à 
38 
ce que le métal commence à prendre. Alors 
on saisit le morceau de bois sur lequel on 
a assujetti la médaille, et on la presse avec 
force sur l'alliage sur le point de se figer. 
Pour rendre conducteurs les moules non 
métalliques, on les frotte comme on sait 
avec du graphite en poudre. Les moules 
en plâtre se préparent plus convenablement 
quand on les enduit préalablement avec un 
peu de térébenthine et qu'on laisse sécher. 
Voici les observations que fait M. Werner 
sur la manière de mettre les moules eh rap- 
port avec les fils de communication. 
« Lorsqu'on se propose de copier d'un 
seul coup un grand nombre de médailles 
ou autres pièces semblables, une chose qui 
paraît très-commode, c'est de les placer 
toutes sur une plaque de métal, qui est en 
rapport avec le fil de communication ; alors 
on remplit tous les vides ou intervalles avec 
un mélange de cire, de térébenthine et d'un 
peu de plâtre; on enduit aussi le revers de la 
plaque avec de la cire, et enfin on rend con 
ducteur le bord intérieur de la masse de 
remplissage avec du graphite. Il en résulte 
une plaque de cuivre galvanoplastique, qui 
renferme tous les moules creux disposés les 
uns à côté des autres. 
« Pour s'opposer à ce que lës moules 
en métal n'adhèrent trop fortement à la co- 
pie, il faut frotter auparavant ces moules 
avec un peu de graisse, qu'on essuie ensuite 
avec soin, ou les dorer légèrement. 
« Les grands moules en plâtre sont en- 
tourés d'un bord avec du plomb en feuille, 
auquel on assujettit les conducteurs, dont 
le nombre se détermine suivant la grandeur 
de l'objet. Les conducteurs en plomb sont 
préférables pour les gros objets. Avec des 
moules composés de plusieurs pièces jux- 
taposées, il est nécessaire d'interposer un 
peu de plomb laminé dans tous les joints 
« La solution cuivrique qu'il convient 
d'employer est naturellement une dissolu 
tion de sulfate de cuivre tout à fait concen- 
trée, et qu'on maintient telle en y plongeant 
quelques cristaux de ce sel, ou se servant 
d'une plaque polaire en cuivre. Le fer 
et le zinc ne permettent au contraire que 
l'emploi du cyanure de cuivre , parce 
qu'ils sont attaqués trop vivement par l'a- 
cide sulfurique mis en liberté. L'apparei 
employé a été décrit ci-dessus. Le zinc 
plonge dans un mélange de 2 à 5 parties 
d'acide sulfurique, et de 98 à 96 parties 
d'eau , qui , quand on travaille pendant 
long-temps, a besoin d'être renouvelé de 
temps à autre. Si on a préalablement enduit 
le moule d'une couche mince de cuivre, on 
peut, en se servant d'un mélange de 5 par- 
ties d'acide nitrique, et 95 parties d'eau, 
procéder, sans avoir rien à craindre, à la 
marche ultérieure de l'opération. Toutefois 
on doit au commencement ne faire usage 
que d'un courant aussi faible qu'il est pos- 
sible. 
« J'ai remarqué que le cuivre obtenu en 
me servant de batteries particulières était 
constamment plus cassant que celui produit 
par les appareils simples, à effet constant. 
Si dès les premiers instants le cuivre n'est 
pas d'un beau rouge rosé, il est présumable 
que l'opération ne réussira pas. 
« Dans la reproduction galvanoplastique 
des planches de cuivre gravées, je me sers 
d'une auge remplie de la dissolution de 
sulfate de cuivre, et dans laquelle la plan- 
che originale, ainsi que celle qui sert d'a- 
node, qui consiste autant que possible en 
une planche de cuivre, réduite par voie 
galvanique, disposées verticalemant l'une 
1 sais îîïdfsïÊ 
39 
vis-à-vis l'autre, et séparées seulement par 
une flanelle tendue sur un cadre. La plaque 
originale est préalablement nettoyée, mais 
sans acide, avec le plus grand soin, et ar- 
gentée très-légèrement. On peut aussi, avec 
un peu d'exercice, prendre une empreinte 
de la plaque originale sur un mélange de 
stéarine et de plâtre, qu'on rend conductrice 
au moyen du graphite, et qu'on copie enfin 
par voie galvanoplastique. » 
( La fin au numéro prochain. ) 
CHIMIE APPLIQUÉE. 
Sur le Purrée , matière colorante des Indes eS; 
de la Chine. 
Le purrée est une substance qui sert à 
préparer ce qu'on appelait le jaune indien, 
et qu'on importe en grande quantité en' An- 
gleterre de diverses parties de l'Inde et de 
la Chine. Sous la forme où on le rencontre 
ordinairement dans le commerce, le purrée 
consiste en boules du poids de 100 à 120 
grammes , brunes extérieurement , mais 
dont la cassure intérieure présente une 
couleur orangé foncé. Sous le microscope, 
c'est une agrégation de petites aiguilles 
cristallines. Cette substance a une odeur 
toute particulière, qui ressemble à celle du 
musc, et c'est ce qui la fait considérer 
comme d'origine animale. 
Le purrée n'est pas très-soluble dans 
l'eau ni l'a'cool 5 sa solution aqueuse est 
jaune pâle et tout à fait neutre. L'éther le 
dissout en petite quantité, et quand on éva- 
pore, il reste une matière jaune cristalline 
brillante, légèrement^acide. Les alcalis caus- 
tiques en dissolvent une portion, lei 
lutions ont une riche couleur ja 
on brûle le purrée , il laisse 
considérable de cendres, qi 
priricipalemeut en magnésie ej 
carbonate de potasse et de chai! 
sout facilement dans la plupartX 
surtout dans l'acide acétique. L\sofaSÔni 
qui est brun-rouge foncé, dépose er 
dissant une grande quantité de flocons 
bruns , et au bout de quelques jours d'a- 
bondants cristaux de couleur jaune foncé 
disposés en étoile et d'une saveur excessi- 
vement nauséabonde. 
M. J. Stenhouse, qui a fait l'analyse du 
purrée, sous ce dernier état où il paraît être 
pur, a trouvé qu'il constituait alors un acide 
nouveau auquel il a donné le nom d'acide 
purréique. Cet acide est peu soluble dans 
l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouil- 
lante d'où il se dépose sous forma de lon- 
gues aiguilles fines et soyeuses jaune pâle 1 
les alcalis, et surtout l'ammoniaque, don- 
nent immédiatement à cette solution une 
couleur jaune foncée. L'acide est excessive- 
ment soluble dans l'alcool bouillant, qui est 
son meilleur dissolvant , et se dissout aussi 
en quantité considérable dans l'éther. 
La quantité d'acide, dans le purrée brut, 
est considérable et s'élève presque à la 
moitié de son poids. 
M. Stenhouse, qui a étudié avec soin les 
réactions de cet acide, a conclu de l'examen 
du purrée que cette substance , telle qu'on 
la trouve dans le commerce, était très-pro- 
bablement le suc de quelque arbre ou plante 
qui, après son expression, était saturé avec 
de la magnésie évaporée pour lui donner 
la consistance sous laquelle on le transporte 
en Europe. 
La connaissance de ces faits peut être 
utile dans l'art de la teinture et provoquera 
sans doute aussi des applications plus éten- 
dues de cette matière colorante. 
